esse 
— 522 — 
Certamente questo caso è da ricondurre ad uno del tipo quinto di tra- 
sformazione dei cristalli misti descritti da Roozeboom ('): deve cioè esistere 
una lacuna di miscibilità nei cristalli misti stabili ad alta temperatura; 
questa deve giacere nelle vicinanze del minimo trovato nella nostra curva, 
ma dai dati termici ottenuti non si può dire con sicurezza se questo caso 
sia esattamente da ricondursi al sottotipo costruito a fig. 16 nel lavoro stesso 
di Roozeboom oppure una variante di quello a fig. 14, trovata da noi nel 
sistema cloruro di cesio - cloruro talloso (*). 
Va da sè che nella curva di cristallizzazione il minimo è apparente, 
se si è in presenza del primo dei due casì, è reale soltanto se si è in pre- 
senza del secondo. 
Ad ogni modo si deve concludere che i due sali dànno soluzioni solide 
in rapporti larghissimi. 
4°) Il sistema NalI-Agl. 
I due sali sono insolubili allo stato solido, la miscela eutettica giace 
a 394° a 60 circa mol. °/ di Agl, 
Il punto di trasformazione dell’ioduro di argento nelle varie miscele 
giace praticamente alla stessa temperatura del sale puro, il quale fatto 
conforta la conclusione che i due sali siano insolubili allo stato solido. 
TaBELLA IV. 
. | Temperature | Temperature | Temperature | Durate della | —Durate 
Vol giodi di cristallizzaz. | di cristallizzaz. | di trasformaz. CRI di BR OEEA: 
Agl primaria eutettica di AgI ei in pod: 
0.00 662° - — —_ — 
5.00 650 — i _ —_ 
10.00 640 380° _ 10” ? 
20.00 595 « 393 146° 20 90 
30.00 560 390 140 60 100 
40.00 510 390 146 70 100 
50.00 475 34 146 110 140 
60.00 ? 394 146 120 120 
70.00 402 392 146 90 180 
80.00 430 390 146 50 150 
90.00 490 395 146 10 160 
95.00 530 -- 146 ? 200 
100.00 546 di: 145 dic | 250, 
(') Questi Rendiconti, 2/, 1° semestre. 
(?) Zeit. f. ph. 30, 426, figg. 14-16. 
